1904. No. I. SCHMELZP.-ERNIED. DER SILIKATSCHMELZLÖSUNGEN. 91 



Schmelzen gehen sie parallel der die Zusammensetzung der Akermanit- 

 Melilith-Gehlenit-Mineralien repräsentierenden Normallinie. 



Die totale Schmelzwärme ist somit auch hier von der Mineralogie 

 der Schtnelzflüsse abhängig: sie ist relativ hoch bei den Schmelzprodukten 

 von Zusammensetzung einerseits wie Anorthit und andrerseits wie Aker- 

 manit-Melilith-Gehlenit, dagegg^ relativ niedrig bei den zwischenliegenden 

 Schmelzen. 



Ein detailliertes Studium der Schmelzpunkt-Erniedrigung wird aber 

 im vorliegenden Falle dadurch erschwert, dass die intermediären — 

 zwischen der Melilith- und der Anorthit-Zusammensetzung liegenden — 

 Schmelzen bei sehr schneller Abkühlung zu Glas, gelegentlich mit 

 kleinen und spärlichen Krystallchen eines der zwei Mineralien, erstarrt 

 sind. Ferner führen auch die vonÅkerman im Kalorimeter erhaltenen 

 Produkte, die annähernd von der Mehlith-Zusammensetzung sind, neben 

 etwas Melilith ziemlich viel Glas (s. Teil I, S. 71 — 74), was wahrscheinlich 

 darauf beruht, dass die betreffenden Schmelzen neben SiO^ beinahe nur 

 AL,0^ und CaO enthalten; eine Ersetzung von CaO durch etwas MgO, 

 FeO u. s. w., wodurch die Melilithbildung sehr befördert wird, fehlte. 

 Auch führen diese erreichen Schmelzen neben Melilith in kleiner Menge 

 ein fremdes Mineral (Crz-Orthosilikat ?, s. Teil I, S. 65, 71). 



— Auf der graphischen Darstellung (F"ig. 8) habe ich für die 

 drö:-^/2-Orthosilikate die folgenden Beobachtungsserien eingezeichnet: 



i) Gredts Bestimmungen der »Bildungstemperatur« von Schmelzen, 

 aus SiO^, -^^2^3 ""<^ ^^^ bestehend (siehe hierüber unten). 



2) Akermans Bestimmungen der totalen Schmelzwärme. 



3) Ein Schema zur Erleuchtung des Viskositätsgrads für die -bei 

 Akermans Kalorimeter-Experimenten erhaltenen Schmelzen, in dem- 

 jenigen Temperatur-Stadium, wo dieselben ins Kalorimeter eingegossen 

 wurden. — Akermans Angaben hierüber sind: »Draht« (d: dass die 

 Schmelze sich zu einem Draht ausziehen liess) für die verhältnismässig 

 sehr viskosen (zähflüssigen) Schmelzen; — »etwas Draht«, — »Annä- 

 herung zum Draht« — und »kurz« (d: leichtflüssig). Dies habe ich durch 

 Ordinaten von verschiedener Höhe angedeutet; die grössten Ordinalen 

 bezeichnen Akermans Angabe »Draht« und die kleinsten Ordinaten 

 die Angabe »kurz«. 



4) Meine eigene Bestimmung der Individualisationsgrenze zwischen 

 Melilith und Anorthit (in Schmelzen mit ganz wenig Ca durch Mg er- 

 setzt). — An in Fig. 8 bedeutet das Ca-Al^-'^ç:x\\-k\X.x{\s des Anorthits, 

 Mel das Ca-^/j-Verhältnis des Meliliths. 



